Yoshiokaite
یوشیوکاائٹ، ایک معدنیات جو منحرف شیشے میں صدمے والے کرسٹل کے ٹکڑوں کے طور پر بنتی ہے، 1971 میں اپولو 14 کے عملے کے ذریعہ ایک خندق سے جمع کیے گئے قمری ریگولیتھ بریکیا میں دریافت ہوئی تھی۔ اگرچہ دیگر معدنیات (آرملکولائٹ اور ٹرانکولائٹائٹ) موجود ہیں جو اصل میں چاند پر دریافت ہوئی ہیں، یوشیوکاائٹ پہلی نئی معدنیات ہے جس کی ابتدا قمری پہاڑی علاقوں سے ہوئی ہے۔ یوشیوکاائٹ کو فیلڈ اسپاتھائڈ گروپ کا رکن سمجھا جاتا ہے۔ یوشیوکاائٹ کا نام معدنیات کے ماہر تاکاشی یوشیوکا کے نام پر رکھا گیا تھا، جس نے نیفلین جیسی ساخت اور فارمولے کے ساتھ CaAl2Si2O8 اور CaAl2O4 کے درمیان میٹاسٹیبل فیز ٹھوس حل کی ترکیب کی تھی۔ مصنوعی مرحلے پر یوشیوکا کی تحقیق نے معدنیات کی ممکنہ ابتداء کو سمجھنے میں مدد کی۔ یوشیوکاائٹ کو 1989 میں انٹرنیشنل منرلولوجیکل ایسوسی ایشن کے کمیشن آن نیو منرلز اینڈ منرل نیمز نے معدنیات کے طور پر منظور کیا تھا۔ واقع ریگولیتھ بریکیا، نمونہ 14076، جس میں یوشیوکائٹ کے چھوٹے کرسٹل شامل ہیں، اپولو لینڈنگ سائٹ، فرا مورو بیس سے تقریبا 224 میٹر دور 30 سینٹی میٹر گہری خندق کے نچلے حصے میں جمع کیا گیا تھا۔ نمونہ 14076 کو دو الگ الگ حصوں کے طور پر بیان کیا گیا تھا، ریگولیتھ بریکیا جو مقامی اپولو 14 ریگولیتھ کا عام تھا اور نامعلوم حصہ (جسے غیر ملکی کہا جاتا ہے) جو آل میں بہت زیادہ تھا جس میں باریک دانے والے لوہے کی دھات اور فیرس آکسائڈ کا بہت کم تناسب تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پرانے نامعلوم ریگولیتھ سے ہے۔ نمونے 14076 کے غیر ملکی حصے کو شیشے کی ساخت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس میں انحراف ہوا ہے جو چاند پر کہیں اور پائے جانے والے شیشوں کے ساتھ غیر معمولی سمجھا جاتا ہے۔ انحراف شدہ شیشہ اینورتھائٹ کے جھٹکے کے پگھلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ریموٹ سینسنگ شواہد کے ساتھ یوشیوکائٹ کا اینارتھوسائٹک فیصد اس تجویز میں اضافہ کرتا ہے کہ چاند پر خالص اینارتھوسائٹک کرسٹ عام ہیں۔ بدقسمتی سے، خالص ترین اینارتھوسائٹک کرسٹ چاند کے دور کی طرف پایا جاتا ہے۔ جسمانی خصوصیات یوشیوکاائٹ ایک بے رنگ، شفاف معدنیات ہے جس میں کانچ کی چمک اور سفید لکیر ہوتی ہے۔ یہ ہکساگونل ہے، حالانکہ ریگولیتھ بریکیا میں پائے جانے والے زیادہ تر کرسٹل تناؤ کی وجہ سے مسخ ہو جاتے ہیں، ممکنہ طور پر صدمے کے اثر سے۔ اس کے کرسٹل کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں {100} کے ساتھ ناقص دراڑ ہوتی ہے۔ 30 ڈبلیو ٹی ٪ سی او او 2 یا اس سے کم کے ڈیوائٹریفائیڈ شیشوں میں انٹرلاکنگ کرسٹل ہوتے ہیں جو کونیی اور اینہیڈرل ہوتے ہیں جن کا سائز 235 تک کوئی ترجیحی رخ نہیں ہوتا ہے۔ 34 ڈبلیو ٹی ٪ سی او او 2 کے ساتھ ڈیوائٹریفائیڈ گلاس مثبت لمبائی ریشوں اور مائل معدومیت کے ساتھ پلموز کرسٹل کے ساتھ گول ہوتے ہیں۔ شاک-انڈیوسڈ لیمیلا {201} اور {200} پر سیٹ کرتا ہے۔ کرسٹلگرافی کی خصوصیات یوشیوکاائٹ میں a اور خلائی گروپ کے ساتھ ایک مثلث کرسٹل نظام ہے۔ کرسٹل سیل پیرامیٹرز a = 9.939 Å اور c = 8.245 Å (تناسب a: c = 1:0.83) ہیں، یونٹ سیل کا حجم 705.35 Å کے برابر ہے۔ یہ ریفریکٹیو انڈیکس ویلیوز = 1.560-1.580 اور = 1.620-1.640 کے ساتھ یک جہتی مثبت ہے جس میں = 0.060 کی زیادہ سے زیادہ بائیریفرینجینس اور ایک اعتدال پسند سطح ریلیف ہے۔ پاؤڈر ایکس رے ڈفریکشن ڈیٹا: کیمیائی خصوصیات کرسٹل اور ڈیوٹریفائیڈ گلاس جو سلیکا میں زیادہ ہوتے ہیں (> 34 ڈبلیو ٹی ٪ سی او او 2) پلموز یا کروی کرسٹل بناتے ہیں جو اے ایل اور سی میں افزودہ ہوتے ہیں لیکن ایم جی، فی اور ٹی آئی کے مواد میں کم ہوتے ہیں۔ نچلے سلیکا کرسٹل اور شیشے (30 ڈبلیو ٹی ٪-27 ڈبلیو ٹی ٪ سی او او 2) سی اے میں افزودہ ہوتے ہیں لیکن ان میں ایم جی، اے ایل اور سی کا مواد کم ہوتا ہے۔ 27 ڈبلیو ٹی. ٪ ایس آئی او 2 سے کم کے ساتھ ڈیوائٹریفائیڈ گلاس انٹرگرانولر علاقوں میں مختلف کیمسٹری دکھاتا ہے حالانکہ یہ علاقے عام طور پر بہت چھوٹے ہوتے ہیں (<0.5)۔ یوشیوکاائٹ کے کیمیائی مواد کی نمائندگی CaO-Al2O3-SiO2 سہ رخی خاکہ پر کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی دیکھیں معدنیات کی فہرست حوالہ جات سہ رخی معدنیات